Siebzehntei' Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 973 



Ehrh., T. ulmifolia Scopoli)^ zum Theil aber auch von der in ihrem 

 natürlichen Verbreitungsgebiete beschränkteren, doch häufig angepflanzten 

 Grossblättrigen oder Sommer-Linde [T. grandifolia Ehrh., T. platyphyllos 

 Scopoli) geliefert. 



Holz durchaus hell , von lichterer oder tieferer Splintfarbe , ohne 

 dunkleren Kern, zerstreutporig, im Querschnitt mit unkenntlichen Gefässen, 

 zahlreichen sehr feinen, oft kaum kenntlichen Markstrahlen und meist 

 wenig auffälligen Jahresringgrenzen. Im Längsschnitt fein nadelrissig, 

 glänzend, auf der Radialfläche querstreifig, im Tangentialschnitt die Mark- 

 strahlen erst unter der Lupe als feine, ungleich lange Strichelchen zei- 

 gend. Von gleichmässigem Gefüge, doch ziemlich grobfaserig, weich, 

 leicht (spec. Lufttrockengewicht im Mittel 0,52), leicht-, doch nicht glatt- 

 spaltig, elastisch, gut schneidbar, wenig fest, von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe zahlreich, 0,025 — 0,09 mm 

 weit, theils einzeln, theils zu 2 oder mehreren in Gruppen (diese im 

 äusseren Spätholze oft radial gestreckt), mit einfach durchbrochenen Glie- 

 dern, meist sechsseitigen, etwa 5 ;x breiten, quer- bis schrägporigen Hof- 

 tüpfeln und derben, fast 3 jx dicken, mit meist 1 \ ]). Zwischenraum bald 

 steiler, bald flacher ringsum laufenden Schraub enleistchen. Markstrah- 

 len meist 2 — 4, auch bis 5 Zellen (0,05 mm) breit und 0,32 — 1,00 mm, 

 manche auch bis 2,00 mm und selbst darüber hoch, einzelne kleine ein- 

 schichtig. Markstrahlzellen 8 — 24 [x (im Mittel etwa 1 4 [x) hoch und 3 

 bis 8 [X breit, die kantenständigen oft kürzer als die anderen. Spärlich 

 getüpfelte Fasern, im Querschnitt von sehr ungleicher Form und Grösse, 

 in ihrem Mitteltheile weitlichtig (bis 27 |x) und von massiger Wanddicke, 

 oft regellos gelagert, als Grundmasse. Strangparenchym reichlich, in 

 einfachen, meist schrägen Querzonen, mit dünnwandigen, in der Regel 

 0,06 — 0,11 mm langen und bis 24 «x breiten, in radialer Richtung meist 

 stark abgeplatteten und dann im Querschnitt oft fast dreieckigen, nur 

 11 — 3 tx weiten Zellen. In den meist schmalen, aber deutlichen Spät- 

 holzgrenzen gefässähnliche TracheTden (siehe Fig. '13^4, B> . 



Ein vorzüglicher Rohstoff für die Bildschnitzerei, vielfach auch zu 

 gröberen Schnitzwaaren benutzt, dem Tischler und Wagner als Blind-, 

 beziehentlich Füllholz dienend, zur Herstellung von Kisten sehr geeignet, 

 auch zu Flechtwerk verwendet. Liefert Zeichen- und Schiesspulverkohle. 



Anmerkung. Ueber das Holz der südeuropäischen, mit den echten 

 Linden nicht verwandten Steinlinde siehe Nr. 92. 



